292 Kronauer, Wärm eleitungs vermögen von Metallen. 



Dichte, die specifische Wärme und die Grösse h zu kennen 

 nöthig, und zwar streng genommen für das Temperatur- 

 intervall von 1 ° bis 9 °. Nun variirt aber die Dichte der 

 Metalle sehr langsam mit der Temperatur. Es genügte 

 daher für den vorliegenden Zweck, dieselbe für Zimmer- 

 temperatur zu bestimmen. 



Etwas stärker, als die Dichte, ist die specifische 

 Wärme c der Metalle von der Temperatur abhängig. Es 

 erschien desswegen wünschbar, c für eine mittlere Tem- 

 peratur zu bestimmen, welche wenig verschieden war von 

 der bei den Hauptversuchen auftretenden. Zu diesem 

 Zwecke wurde das Wassercalorimeter angewandt und die 

 einzuwerfende Substanz in einem dünnwandigen, wohl- 

 verschlossenen Glasrohr etwa 7* Stunden lang in eine 

 Kältemischung aus zerstossenem Eis und Kochsalz ein- 

 gesetzt, und dadurch uuf circa — 20 ° abgekühlt. Die zur 

 Berechnung dienende Gleichung war: 



Mc (U — u) — {W-\-my) {u — Uq) -\- Correctionsgrösse, 

 in welcher bedeutet: 



if, c, TJ Masse, specifische Wärme und Anfangs- 

 temperatur des zu untersuchenden Körpers, W das Ge- 

 wicht des Wassers im Calorimeter, my den Wasserwerth 

 des Calorimetergefässes sammt Rührer, Uq die Anfangs- 

 temperatur von Wasser und Gefäss, ii die Minimal- 

 temperatur der Mischung. Die Correktionsgrösse, welche 

 die Wärmemittheilung von und nach Aussen berücksichtigt, 

 konnte weggelassen werden, da bei der kleinen specifischen 

 Wärme der drei Metalle Wismuth, Blei und Wood'sche 

 Legirung die Minimaltemperatur sehr schnell (schon nach 

 einer Viertelminute) erreicht und überdiess nicht sehr 

 verschieden (im Maximum 2 Grad) von i*o, sowie der 

 Temperatur der Umgebung war. 



